НАБЛЮДЕНШ И ОПЫТЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 527 



Объяснен1е этого статическаго явлен1я кристаллизагци вeликoлtпнo 

 согласуется съ суммою опыта и выражено авторомъ въ впд-Ь второго за- 

 кона ком11Ликац1и, полученнаго чисто эмпирпческимъ путемъ и не им-Ьв- 

 шимъ до сихъ поръ теоретическаго объяснен1я. По этому закону грань, 

 притупляющая выпуклый уголъ т^мъ бол'Ье и!\14етъ шансовъ образоваться, 

 HiîMb острее этотъ уголъ. 



Однако не всегда являются грани, нритупляюш,1я даже главн'Ейш1я 

 грани I пер1ода. Напр. каменная соль изъ водныхъ растворовъ всегда 

 является въ Фopмi кубиковъ безъ всякихъ притуплен1й. 



Это находится въ связи съ особенно сильнымъ сц'Ьплен1емъ по на- 

 правлен1ямъ д1агоналей куба, то есть главнымъ направленхямъ роста и 

 показываетъ, что каждая могущая образоваться притупляющая грань об- 

 ладаетъ меньшею растворимостью, ч-Ьмъ это требуется недосыщен1емъ 

 раствора въ углахъ. 



Чтобы на прямомъ опыт-Ь проявить это вл1ян1е, я наклеивалъ на 

 тонкихъ пластинкахъ (шлиФахъ) каменной соли крошечныя круглыя стек- 

 лышки, очищалъ вещество по перифер1и этихъ стеклышекъ и подвергалъ 

 д'Ьйств1ю не насыщеннаго раствора. 



Если при дпнамическомъ явлен1и результаты получались неясные, то, 

 напротивъ того, результаты стали вполн'Ь отчетливыми, когда я вещество 

 nocat н-Ькотораго растворен1я, когда оно принимаетъ *) приблизительно Форму 

 круга, снова переносилъ въ насыщенный растворъ и при этомъ препаратъ 

 со всЬхъ сторонъ осьшалъ кристалликами той же соли. Этотъ обратный 

 процессъ (какъ явлен1я статическ1я вообще) идетъ очень медленно; но уже 

 черезъ н-Ьсколько часовъ зам'Ечается превращен1е круга въ миогоугольникъ 

 и наиболЬе выдающ1яся вершины этого многоугольника всегда соотв^т- 

 ствуютъ выдающимся вершииамъ соотв'Ьтствующихъ разр'Ьзовъ куба. Въ 

 частности, въ шлиФахъ по ромбическому додекаэдру эти вершины соотв^т- 

 ствуютъ направлен1ямъ д1агоналей куба, и на этомъ явно проявилось наи- 

 большее сц*плен1е въ этомъ направлен1и. По направлен1ямъ, перпендику- 

 лярнымъ къ гранямъ куба, роста не замечалось, что и нужно было ожи- 

 дать, такъ какъ входивш1й растворъ былъ насыщенъ по отношен1ю къ 

 этпмъ гранямъ ^); это и есть направлен1я наименьшаго сцеплен1я то есть 

 перпендикулярньш къ плоскостямъ спайности. 



1) Въ первый моментъ д-Ьйств!я раствора зам-Ьчаются довольно р-Ьзк1я разности ра- 

 створимости въ разныхъ направлен1яхъ, то есть Форма, сильно отличная отъ круга. 



2) Къ сожал-Ьн1ю, въ этихъ опытахъ, продолжавшихся по н-Ьскольку дней, большое 

 вл1ян1е оказываютъ перемены комнатной температуры. При повышен1и температуры кон- 

 туры несколько округляются и растворъ дЬлается KOHueHTpHpoBaHHie, а при послЪдую- 

 щемъ понижен1и температуры начинается ростъ даже по гранямъ куба, такъ что по про- 

 mecTBin недели почти весь препаратъ заросъ и отъ него выдвинулись концы кристалликовъ. 



Фдз.-Мат. стр. 481. 9 



